479 



Bajo el piinlo de vista do las aplicaciones, importa poco 

 que dicho nielal se hallo privado de liierro por completo. 

 M. D. ha analizado aluminio reducido de cloruros impuros, 

 cuya maleabilidad y tenacidad se diferenciaban poco de las 

 del melal puro, y sin embargo coiUenia 7 y 8 por 100 de 

 hierro. La union de arabos raelales se efeclua con facilidad; 

 las barras de hierro que sirven para menear los bafios liqui- 

 dos en los hornos donde se fabrica aclualmente el aluminio, 

 se cubren de una capa brillanle de esle metal, causando en 

 su superficie un fenomeno parecido al del estanado. El alu- 

 minio aleado con hierro se purifica con igual facilidad que el 

 aluminio que conliene sodio, fundiendolo con nitrate de po- 

 tasa. 



El aluminio puede alearse con el hierro en pequenas pro- 

 porciones (5 de aluminio y 95 de hierro), sin que le comunique 

 propiedades que difieran mucho de las suyas: el temple no lo 

 raodifica. 



Se une facilraente al zinc y forma aleaciones, conteniendo 

 la mas interesante 97 de aluminio y 3 de dicho metal; cuya 

 Ijga, aunque algo mas dura que el melal puro, es sin embargo 

 muy maleable, no cediendo en brillo a ninguna de las otras 

 de aluminio. 



Este metal puede contener hasta 10 por 100 decobre sin 

 perder completamenle su maleabilidad; preparado en la na- 

 veta de cobre contenia 5 y 6 por 100 de el, trabajandose sin 

 embargo facilraente. Cuando excede de 10 por 100 es de- 

 bit la maleabilidad. Se pueden anadir 80 por 100 de cobre 

 sin que se vuelva amarillo el aluminio, pareciendose la liga 

 que se obliene en ese caso a la de los espejos de los lelesco- 

 pios, y es muy fragil. La aleacion de 15 por 100 de aluminio 

 es tambien muy quebradiza, pero tiene un principio de color 

 amarillo, siendo probable que el cobre pierda su color cuando 

 su proporcion sea inferior a 82 por 100, proporcion que lle- 

 varia a la liga Cu' AL 



El bronce de aluminio, de que se ha hecho ya mencion, 

 contiene 10 por 100 suyo y 90 de cobre; a la propiedad de for- 

 jarse en caliente reune una inalterabilidad bastante grande en 

 presencia del sulhidrato de amoniaco. Su color amarillo es 



